924 
bij verschillende auteurs 242" C., bij BaSiO s 122° C. uiteenloopen ; 
dat nergens onderzocht is, welken invloed de verhitting in eene 
atmosfeer van kooloxyde op deze produkten en op de thermo- 
elementen heeft gehad, en dat steeds van de bij silikaten geheel 
onbetrouwbare afkoelingsmethode gebruik werd gemaakt, — dan 
kan een hernieuwd onderzoek naar de hier optredende verschijnselen 
geenszins overbodig heeten. Enkele gegevens daaromtrent mogen, 
hoewel in menig opzicht nog onvolledig, alreeds in het volgende 
medegedeeld worden. 
§ 3. De zuivere silikaten werden bereiden door herhaald sinteren 
en samensmelten van zuiverst tijngepoederd kwarts, en van chemisch 
zuiver SrCO s en BaCO t in de berekende hoeveelheden. Het SrCO a 
was bariumvrij, ’t BaCO s evenzoo strontium vrij ; beide stoffen bleken 
geene andere verontreiniging te bezitten, dan een onbeteekenend 
spoor ijzer. Het kwarts was van Amerikaanschen oorsprong, en kan 
als bijna 100 °/ 0 SiO t beschouwd worden. 
De fijngewreven en innig gemengde stoffen werden in iridium- 
vrije platinakroezen in den elektrischen weerstands-oven eenige malen 
gesinterd, en daarna in den FLETCHER-oven samengesmolten ; ver- 
volgens fijngewreven, gezeefd, en deze bewerkingen als gewoonlijk 
drie- of viermalen herhaald. Ondanks alle voorzorgen bewees de 
analyse der produkten, dat de samenstelling nog steeds iets van de 
theoretische verschilde. Dan werd de berekende hoeveelheid carbonaat 
of kiezelzuur toegevoegd, en alle zooeven genoemde bewerkingen 
werden wederom eenige malen herhaald. Bleek bij analyse van het 
fijngewreven produkt de samenstelling nog niet de gewenschte te 
zijn, dan werd de ontbrekende hoeveelheid van een der komponenten 
weder toegevoegd ; enz. Eerst wanneer door minstens twee analysen 
bewezen was, dat ’t produkt de juiste samenstelling had, werd het 
voor de proefnemingen gebezigd ; om den invloed van een geringe 
overmaat van een der komponenten op ’t smeltpunt na te gaan, 
werd soms óók nog een niet geheel zuiver produkt onderzocht. 
Alle aldus bereide verbindingen van ’t Ba, Sr, Be, Zn en Cd, 
waren smetteloos wit, en fraai kristallijn ; slechts bij de bereiding 
van ’t zm&silikaat werd soms eene lichte blauw- of violetkleuring 
waargenomen, welke veroorzaakt schijnt door een spoor opgenomen 
platina; terwijl bij de rosé mangaanverbindingen, eene gedeeltelijke 
bruinkleuring der produkten bij het herhaald omsmelten onvermij- 
delijk bleek te zijn. 
